CRISTALLISÉES PAR LA VOIE SÈCHE. 525 
Aluminate de cobalt. — On a mêle : 
LiiTirdanpédé tend AO HP els né ÉPRES LE tes) CAR 3 ,30 
Oxydeide cobalt PP PET EEE Ce Ce rleiee 2 ,40 
Acideiboriqueifondu 0.20 2h 125 
Le mélange a été placé sur du platine, dans un godet en biscuit, 
et chauffé au four à porcelaine. Après la cuisson, la feuille de 
platine était recouverte de cristaux d’un bleu tellement foncé qu'ils 
paraissent noirs. Ces cristaux sont des octaèdres réguliers sans 
modifications. Leur dureté ne doit pas différer beaucoup de celle 
du quartz : ils le rayent, mais assez difficilement. Ils sont moins 
durs déjà que les combinaisons précédentes. 
L’oxyde de cobalt et l'alumine ayant été mélangés dans les 
proportions qui constitueraient la combinaison AO. CoO, tout 
porte à croire que les cristaux octaédriques produits représentent 
ce composé. 
Aluminate de chaux. — Pour obtenir ce produit, j'ai mêlé : 
AuMINE Eee nelle eee ete el alci- elelele ee nel 5 
Carbonate deeRaTE = ee eme see dre eee leid ele 5 
Aeidebomquetfonduse #6 0eme CPC rec ce 5 
L'alumine et le carbonate de chaux sont à très-peu près dans le 
rapport de leurs équivalents (642 à 625). 
La matière présentait sur les bords, après la cuisson, de larges 
lames cristallisées, semblables, pour la forme, à celles que j'ai 
signalées en parlant des aluminates de manganèse et de fer. Elles 
paraissent appartenir au système régulier. Leur dureté est la même 
que celle des autres spinelles; elles rayent le quartz sans difficulté. 
Les lames constituent probablement le spinelle à base de chaux. 
Le temps ne m'a pas permis encore de les isoler pour en prendre 
la densité et les soumettre à l'analyse. 
Aiuminate de baryte. — Pour obtenir cette combinaison, on a 
mêlé : 
Nes EL 0e DURE Ed DO NE TA AE EE me ER Enr 5 
Garbonate delbanyté. 7m eee este L 10 
Acide borique fondu? "2.00. M NRmRR een 5 
